Khoản 3.2. Phương pháp thử - Các chỉ tiêu cơ lý của vải may nhà bạt quy định tại điểm 2.1.2.3 của Quy chuẩn này được xác định theo các phương pháp sau: + Độ bền kéo dứt, độ giãn dài khi kéo đứt (dọc, ngang) theo TCVN 4635:88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền kéo đứt. + Khối lượng của vải bạt theo TCVN 4636: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định khối lượng 1m2 và độ dày. + Độ bền uốn gấp theo TCVN 4637: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền uốn gấp. + Độ bền kết dính theo TCVN 4638: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền kết dính. + Độ bền xé rách khi chọc thủng bằng dây thép theo TCVN 4639: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền xé rách khi chọc thủng bằng dây thép. + Độ kháng thấm nước theo ISO 811: 1981 Textile fabrics – Determination of resistance to water penetration – Hydrostatic pressure test) (Vải dệt – Xác định chống thấm nước – Thử áp lực thủy tĩnh) dùng áp lực định trước theo yêu cầu và xác định thời gian bao lâu thì ngấm hoặc theo ISO 1420: 2001 Rubber or plastics – coated fabrics – Determination of resistance to penetration by water (Cao su hoặc vải tráng phủ nhựa – Phương pháp xác định độ kháng thấm nước). + Kiểm tra vật liệu vải may nhà bạt: . Vải nền từ sợi bông pha: Áp dụng TCVN 5465-11: 2009 (ISO 1833-11: 2006) Vật liệu dệt – Phân tích định lượng hóa học – Phần 11: Hỗn hợp xơ xenlulo và xơ polyeste (phương pháp sử dụng axit sunphuric). . Vải nền từ sợi bông: Theo 2 tiêu chuẩn nước ngoài: AATCC 20: 2007 American Association of Textile Chemists and Colorists (Phân tích xơ: Định tính) và ASTM D 276: 2000 Standard test methods for indentification of fibers in textiles (Phương pháp thử tiêu chuẩn để nhận biết xơ vật liệu dệt) - Kiểm tra hàm lượng Pentaclorophenol (PCP) theo EPA 604; hàm lượng Formaldehyt theo TCVN 7421-1: 2004 Vật liệu dệt – Xác định Formaldehyt – Phần 1 Formaldehyt tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong H2O). Kiểm tra, thử các chỉ tiêu cơ lý của vải may nhà bạt, dư lượng các chất độc hại cho sức khỏe con người trên vải tráng phủ do một trong các Phòng thí nghiệm phù hợp được công nhận (VILAS), có đủ năng lực, thiết bị thực hiện và cấp Phiếu kết quả. 3.2. Phương pháp thử - Các chỉ tiêu cơ lý của vải may nhà bạt quy định tại điểm 2.1.2.3 của Quy chuẩn này được xác định theo các phương pháp sau: + Độ bền kéo dứt, độ giãn dài khi kéo đứt (dọc, ngang) theo TCVN 4635:88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền kéo đứt. + Khối lượng của vải bạt theo TCVN 4636: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định khối lượng 1m2 và độ dày. + Độ bền uốn gấp theo TCVN 4637: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền uốn gấp. + Độ bền kết dính theo TCVN 4638: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền kết dính. + Độ bền xé rách khi chọc thủng bằng dây thép theo TCVN 4639: 88 Vật liệu giả da – Phương pháp xác định độ bền xé rách khi chọc thủng bằng dây thép. + Độ kháng thấm nước theo ISO 811: 1981 Textile fabrics – Determination of resistance to water penetration – Hydrostatic pressure test) (Vải dệt – Xác định chống thấm nước – Thử áp lực thủy tĩnh) dùng áp lực định trước theo yêu cầu và xác định thời gian bao lâu thì ngấm hoặc theo ISO 1420: 2001 Rubber or plastics – coated fabrics – Determination of resistance to penetration by water (Cao su hoặc vải tráng phủ nhựa – Phương pháp xác định độ kháng thấm nước). + Kiểm tra vật liệu vải may nhà bạt: . Vải nền từ sợi bông pha: Áp dụng TCVN 5465-11: 2009 (ISO 1833-11: 2006) Vật liệu dệt – Phân tích định lượng hóa học – Phần 11: Hỗn hợp xơ xenlulo và xơ polyeste (phương pháp sử dụng axit sunphuric). . Vải nền từ sợi bông: Theo 2 tiêu chuẩn nước ngoài: AATCC 20: 2007 American Association of Textile Chemists and Colorists (Phân tích xơ: Định tính) và ASTM D 276: 2000 Standard test methods for indentification of fibers in textiles (Phương pháp thử tiêu chuẩn để nhận biết xơ vật liệu dệt) - Kiểm tra hàm lượng Pentaclorophenol (PCP) theo EPA 604; hàm lượng Formaldehyt theo TCVN 7421-1: 2004 Vật liệu dệt – Xác định Formaldehyt – Phần 1 Formaldehyt tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong H2O). Kiểm tra, thử các chỉ tiêu cơ lý của vải may nhà bạt, dư lượng các chất độc hại cho sức khỏe con người trên vải tráng phủ do một trong các Phòng thí nghiệm phù hợp được công nhận (VILAS), có đủ năng lực, thiết bị thực hiện và cấp Phiếu kết quả.